優良住宅部品性能試験方法書
Methods of Testing Performance of Quality Housing Components

洗濯機用防水パン
Washing machine pans

BLT WP:2021

２０２１年４月１日公表・施行

一般財団法人Ⅰ．性能試験項目
性能試験項目性能試験方法備考

項

１．排水性試験

BLTWP-01

1

２．水張り試験

BLTWP-02

2

BLTWP-03

3

BLTWP-04

4

BLTWP-055３．局部荷重試験(洗濯機接地面)
４．局部荷重試験(立上り部分)５．耐衝撃性試験

６．耐熱試験

７．耐熱衝撃試験

JIS A 4421:1991「設備ユニット用排水器具」の8.4
耐熱試験
JIS A 4421:1991「設備ユニット用排水器具」の8.3
水密試験 1)又は2）
JIS A 4421:1991「設備ユニット用排水器具」の8.5
耐熱衝撃試験JIS A 4421:1991「設備ユニット用排水器具」の8.3
水密試験 1)又は2）(トラップ本体)-(トラップ本体)-８．耐汚染性試験

BLTWP-066９．耐温水性試験

BLTWP-07710．吸水率測定

BLTWP-08811．耐酸性試験

BLTWP-09912．耐アルカリ性試験

BLTWP-1010Ⅱ試験体
試験体の種別、形状、個数については、性能試験方法で示すとおりとする。ただし、個数の下限は当財団の判断によるものとする。
また、試験体は認定申請時提出された設計図書の図面、仕様書の内容と同一の物であるとし、差異のある場合は、追加試験の要請もあり得る。なお、下記試験についての実施順序は次のとおりとする。

（その他の試験項目は適宜実施する）
試験順序
試験番号

１
BLTWP-01

２
BLTWP-03-04

３
BLTWP-05

４
BLTWP-02

Ⅲ試験結果の表示
定量的に表示しうるものは図表化を図ること。また、外観観察については具体的に、何が、いつ、どのような状態になったかを試験目的にそって簡潔に記述すること。なお、試験体、試験装置は詳細図を添付し、また、試験結果を示すのに有効な場合は写真を添付すること。

BLT WP:2021

優良住宅部品性能試験方法書（洗濯機用防水パン）(1)試験方法名称

排水性試験(2)関連要求項目
および性能

1.1 機能の確保
a）排水性(3)試験の目的

トラップを含めた防水パンの排水性を調べる。

(4)試験体

種別レベル 防水パン本体（トラップ付き）(5)試験 (5-1)
方法
試験機
試験装置
測定装置
(5-2)
試験体の前処理方法・条件(5-3)
試験方法の詳細

試験番号

BLTWP-01

個数

１

全自動洗濯機（縦型、洗濯容量 12 ㎏）
洗剤（液体または粉末）
乾燥状態洗濯物約 9 ㎏
申請企業の施工仕様書に基づき、施工した防水パンを用いる。

防水パンに全自動洗濯機を設置し、約 9kg の洗濯物と洗剤を入れ、最大水位で標準コースの洗濯を実施し排水性を見る。

(6)試験結果の表示

防水パン、トラップ、排水管等の継ぎ目からの漏水、がたつき及び排水状態(7)要求性能

漏水、がたつき等がなく、排水がスムーズに行われること。

(8)注意事項

洗濯物については一般社団法人日本電機工業会自主基準を参考とする。

1

BLT WP:2021

優良住宅部品性能試験方法書（洗濯機用防水パン）(1)試験方法名称

水張り試験(2)関連要求項目
および性能

1.1 機能の確保
b）防水性(3)試験の目的

防水パンおよびトラップの水漏れの理有無を調べる。

(4)試験体

種別レベル 防水パン本体（トラップ付き）(5)試験 (5-1)
方法
試験機
試験装置
測定装置
(5-2)
試験体の前処理方法・条件(5-3)
試験方法の詳細

試験番号

BLTWP-02

個数

１

局部荷重試験及び耐衝撃性試験終了後の試験体を用いる。

局部荷重試験及び耐衝撃性試験終了後の試験体のトラップの排水口を密閉し、あふれ面まで水を入れ、3 時間放置した後漏れ、浸潤の有無を調べる。

(6)試験結果の表示

漏れ、浸潤の有無(7)要求性能

漏れおよび浸潤のないこと。

(8)注意事項

2

BLT WP:2021

優良住宅部品性能試験方法書（洗濯機用防水パン）(1)試験方法名称

局部荷重試験(洗濯機接地面)(2)関連要求項目
および性能

1.2 安全性の確保
1.2.1 機能的な抵抗力及び安定性の確保
a）局部荷重に対する剛性 1)洗濯機設置面の剛性(3)試験の目的(4)試験体

試験番号

BLTWP-03

局部荷重に対する洗濯機接地面の剛性を調べる。
種別レベル 防水パン本体（トラップ付き）

個数

１(5)試験 (5-1) 試 験 機
方法 試験装置測定 荷重板、載荷板、おもり装置(5-2)
試験体の前処 申請企業の施工仕様書に基づき、施工した防水パンを用いる。
理方法・条件(5-3)
図１及び図２に示すように、防水パンの洗濯機接地面の長辺中央部及び隅試験方法の 角部に直径 30 ㎜、厚さ約 5 ㎜のゴム板を貼った荷重板を置く。その上に、詳細十分な剛性を有する載荷板をのせ、載荷板を介して 1,960N（荷重板、載荷板の質量を含む）の荷重を３分間かけ、異常の有無を調べる。この場合、載荷板の中央に集中荷重をかけるか、又は左右均等に分布荷重をかける。
なお、荷重点の裏側にリブがある場合は、リブ中央部に荷重を加える。

図１(6)試験結果の表示

白化、ひび割れ等の異常の有無(7)要求性能

白化、ひび割れ等の異常のないこと。

(8)注意事項

3

図２

BLT WP:2021

優良住宅部品性能試験方法書（洗濯機用防水パン）(1)試験方法名称

局部荷重試験(立上り部分)(2)関連要求項目
および性能

1.2 安全性の確保
1.2.1 機能的な抵抗力及び安定性の確保
a）局部荷重に対する剛性 2)立上り部分の剛性(3)試験の目的

局部荷重に対する立上り部分の剛性を調べる。

(4)試験体

種別レベル

試験番号

防水パン本体（トラップ付き）

BLTWP-04

個数１(5)試験 (5-1)
方法
試験機
荷重板、載荷板、おもり試験装置
測定装置
(5-2)
試験体の前処
申請企業の施工仕様書に基づき、施工した防水パンを用いる。
理方法・条件(5-3)
図１及び図２に示すように、防水パンの立ち上がり部分の中央部の幅試験方法の100 ㎜
詳細に厚さ約 5 ㎜のゴム板を貼った荷重板を介して、784N（荷重板の質量を含む）の荷重を 3 分間かけ、異常の有無を調べる。

図1図2(6)試験結果の表示

白化、ひび割れ等の異常の有無(7)要求性能

白化、ひび割れ等の異常のないこと。

(8)注意事項
4BLT WP:2021

優良住宅部品性能試験方法書（洗濯機用防水パン）(1)試験方法名称

耐衝撃性試験

試験番号(2)関連要求項目
および性能

1.2 安全性の確保
1.2.1 機能的な抵抗力及び安定性の確保
b) 耐衝撃性(3)試験の目的

衝撃荷重に対する防水パンの剛性を調べる。

(4)試験体

種別レベル 防水パン本体（トラップ付き）

BLTWP-05

個数

１(5)試験 (5-1)
方法
試験機
JIS A 1408:2017「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」5.2.1ｂ）
試験装置の表５-おもりの区分に規定される W1-1000 のなす形おもり測定装置(5-2)
申請企業の施工仕様書に基づき、施工した防水パンを用いる。なお、試験体の前処
防水パンは、局部荷重試験実施後の試験体を使用する。
理方法・条件(5-3)
質量１㎏のなす形おもりを１ｍの高さから下図に示すように防水パンの試験方法の中央部及び隅角部に落下させ、試験体の破損の状態を目視により観察す
詳細る。
なお、衝撃荷重点の裏側にリブがある場合は、リブ中央部に衝撃荷重を加える。

図1

図2(6)試験結果の表示

破損の状態(7)要求性能異常のないこと。
（おもりによる痕跡を除く）(8)注意事項

5

BLT WP:2021

優良住宅部品性能試験方法書（洗濯機用防水パン）(1)試験方法名称

耐汚染性試験

(2)関連要求項目
および性能

1.2 安全性の確保
1.2.3 健康上の安全性の確保
a) 耐汚染性(3)試験の目的

汚染に対する防水パンの汚れにくさを調べる。

(4)試験体試験片：50 ㎜×50 ㎜(厚みは原厚)
試験片は防水パン底面より採取したもので、種別レベル
個数リブは取り除いた物とする。もしくは同一条件にて製作したものとする。

(5)試験 (5-1)
方法
試験機
試験装置
測定装置
(5-2)
試験体の前処理方法・条件
(5-3)
試験方法の
詳細

試験番号

BLTWP-06３

白色ワセリン
顔料用カーボンブラック（HAF クラス相当又は N330 相当）
5％化粧石鹸水
試験前 24 時間以上標準状態（温度 23±2℃、湿度 50±5％）に静置する。
日本薬局方による白色ワセリン及び顔料用カーボンブラック（HAF クラス相当又は N330 相当）を、質量比 10 対 1 の割合で混錬した汚染物質を塗って常温で 24 時間放置し、JIS K3301 [化粧石けん]の 5％化
粧石けん水に浸したガーゼでふき取った後、跡が目立たないかを調べる。

(6)試験結果の表示

ガーゼでふき取った後の汚れの状況(7)要求性能

3 体とも試験片表面の汚れが著しく目立たないこと。

(8)注意事項

6

BLT WP:2021

優良住宅部品性能試験方法書（洗濯機用防水パン）(1)試験方法名称

耐温水性試験

(2)関連要求項目
および性能

1.3 耐久性の確保
a）耐温水性(3)試験の目的

温水に対する防水パンの耐久性を調べる。

(4)試験体試験片：50 ㎜×50 ㎜（厚みは原厚）
試験片は防水パン底面より採取したもので、リ種別レベル
個数ブは取り除いた物とする。もしくは同一条件にて製作したものとする。

(5)試験 (5-1)
方法
試験機
試験装置
測定装置
(5-2)
試験体の前処理方法・条件
(5-3)
試験方法の
詳細

試験番号

BLTWP-07３

恒温水槽

試験前 24 時間以上標準状態（温度 23±2℃、湿度 50±5％）に静置する。
試験片を水温 60±5℃の水槽内に 24 時間連続して浸せきした後、取り出して表面のひび割れ、ふくれ及び変色の有無を調べる。

(6)試験結果の表示

表面のひび割れ、ふくれ及び変色の有無(7)要求性能

3 体とも試験片表面の表面のひび割れ、ふくれ及び著しい変色を認めな
いこと。

(8)注意事項

7

BLT WP:2021

優良住宅部品性能試験方法書（洗濯機用防水パン）(1)試験方法名称

吸水率測定試験(2)関連要求項目
および性能

1.3 耐久性の確保
b）吸水率(3)試験の目的(4)試験体

試験番号

BLTWP-08

吸水による材質の重量変化を調べる。
試験片：50 ㎜×50 ㎜（厚みは原厚）
試験片の切断面は、クラックがなく滑らかに仕種別レベル 上げる。試験片は防水パン底面より採取したも 個数ので、リブは取り除いた物とする。もしくは同一条件にて製作したものとする。

３(5)試験 (5-1)
方法
試験機
化学天びん(感度 0.1 ㎎)、恒温槽
試験装置
恒温水槽、デシケーター
測定装置
(5-2)
試験前 24 時間以上標準状態（温度 23±2℃、湿度 50±5％）に静置す
試験体の前処る。
理方法・条件(5-3)
試験方法の(1)50±2℃に保った恒温槽中で試験片を 24±1 時間乾燥処理を行なう。
詳細
この場合試験片は、厚さ約 10 ㎜のフレキシブル板の上に置かれたろ紙の上に置く。その後、試験片をデシケーター中で 20±10℃まで冷却し、その質量を 0.1 ㎎単位まで正確に量る。
(2)23±2℃の蒸留水を入れた吸水用容器中に 24±1 時間浸せきしてから取り出し、乾燥した清浄なガーゼなどでふき、表面のちりを羽毛又は毛筆で払い、1 分以内に、はかりびんに入れて吸水後の質量を 0.1 ㎎単位まで正確に量る。この場合、浸せき中に試験片が互いに接触しないように注意する。
(3)吸水率は、次の式によって 3 個の試験片について求めた値の平均値で表す。
Ａ＝(W2－W1)／W1×100
Ａ：吸水率（％）
W1：吸水前の試験片の質量（mg）
W2：吸水後の試験片の質量（mg）(6)試験結果の表示

吸水率（％）(7)要求性能

3 個の吸水率の平均値が 0.5％以下であること。

(8)注意事項
8BLT WP:2021

優良住宅部品性能試験方法書（洗濯機用防水パン）(1)試験方法名称

耐酸性試験(2)関連要求項目
および性能

1.3 耐久性の確保
c）耐酸性(3)試験の目的(4)試験体(5)試験 (5-1)
方法
試験機
試験装置
測定装置
(5-2)
試験体の前処理方法・条件(5-3)
試験方法の詳細

試験番号

BLTWP-09酸に対する防水パンの耐久性を調べる。
種別レベル

試験片：50 ㎜×50 ㎜
試験片は防水パン底面より採取したもの。

個数３

濃度 3％(質量分率)の塩酸

試験前 24 時間以上標準状態（温度 23±2℃、湿度 50±5％）に静置する。
濃度 3％（質量分率）の塩酸 1ml を試験片表面に滴下し、1 時間後に表面にひび割れ、ふくれ及び変色の有無を調べる。

(6)試験結果の表示

試験片表面の異常の有無(7)要求性能

3 体とも試験片表面の表面にひび割れ、ふくれ及び著しい変色のないこと。

(8)注意事項

9BLT WP:2021

優良住宅部品性能試験方法書（洗濯機用防水パン）(1)試験方法名称

耐アルカリ性試験(2)関連要求項目
および性能

1.3 耐久性の確保
d）耐アルカリ性(3)試験の目的(4)試験体

試験番号

BLTWP-10

アルカリに対する防水パンの耐久性を調べる。
種別レベル

試験片：50 ㎜×50 ㎜
試験片は防水パン底面より採取したもの。

個数３(5)試験 (5-1)
方法
試験機
試験装置
測定装置
(5-2)
試験体の前処理方法・条件
(5-3)
試験方法の
詳細

濃度 5％（質量分率）の水酸化ナトリウム水溶液 1ml を試験片表面に滴下し、1 時間後に表面にひび割れ、ふくれ及び変色の有無を調べる。

(6)試験結果の表示

試験片表面の異常の有無(7)要求性能

3 体とも試験片表面の表面にひび割れ、ふくれ及び著しい変色のないこと。

濃度 5％(質量分率)の水酸化ナトリウム水溶液

試験前 24 時間以上標準状態（温度 23±2℃、湿度 50±5％）に静置する。

(8)注意事項10